ABIÉTINÉES. 365 
4 
cond, qu'il soit plus sujet que lui à la vermoulure et qu’il 
s’injecte aisément de matières préservatrices, destinées à en 
prolonger la durée, tandis que le bois parfait s’en imprègne 
très-difficilement, semblable en cela du reste à celui des 
autres résineux, épicéa, mélèze, cèdre et pins. 
Les accroissements annuels sont circulaires et très-tran- 
chés, en raison de la coloration et de la dureté très-inégales 
des tissus de printemps et de ceux d'automne. Le défaut 
d'homogénéité du sapin, ainsi formé d’une succession 
de zones cylindriques alternativement molles et résistantes, 
détermine un débit caractéristique quand on le façconne en 
bois de feu. Il a une tendance prononcée à se partager dans 
la direction circulaire, alors même qu’on cherche à le fendre 
dans le sens des rayons, qui, par leur petitesse, sont peu 
faits, il est vrai, pour diriger le débit. C’est à la même cause 
encore qu'il faut attribuer la fréquence des roulures sur le 
sapin et sur tous les bois de structure non homogène. Lors- 
que des alternatives de chaud et de froid, des températures 
extrêmes, un afflux considérable ou une brusque diminution 
de sève déterminent des dilatations et des contractions dans 
toute la masse ligneuse, il se produit, si celle-ci n’a point 
d'homogénéité, des solutions de continuité suivant la direc- 
tion des tissus les moins résistants, solutions qui, au cas 
particulier, correspondent aux zônes molles du printemps et 
deviennent conséquemment circulaires. 
La faculté très-développée du sapin, de résister fort long- 
temps à l'action du couvert et de reprendre immédiatement 
sa vigueur dès qu'il est dégagé, en rend souvent le bois de 
consistance très-inégale ; à une série d’accroissements très- 
minces succède parfois une suite de couches très-épaisses. 
C’est là évidemment un défaut, qui diminue la résistance, 
provoque la production de roulures, ete.; la méthode du 
réensemencement naturel et des éclaircies, en assurant aux 
bois des conditions de croissance uniformes, est destinée à 
le faire disparaitre. 
La pesanteur spécifique du bois de vieux sapin est : vert, 
0,59 ; desséché à l'air, 0,48; complètement sec, 0,566 
(T. Hartig). Mais ces chiffres ne doivent être considérés que 
comme des moyennes, qui se modifient singulièrement 
avec les conditions de la végétation. En général, la densité 
du sapin est supérieure à celle de l'épicéa. 
La résistance horizontale et l'élasticité du sapin sont con- 
Densité. 
